SÉANCE DU 9 MARS 1914. 669 



de formule Ni'O, H-0, qui aiirail élv produit à partir du cvanure double de nickel 

 et de potassium ( ' ). 



Tout récemment, Bedfoid et Erdniami ont attribué à la formation d'un sous-oxyde 

 de nickel colloïdal stable les cataljses d'hydrogénation réalisées sur les matières 

 grasses par l'hydrogène en présence de divers oxydes de nickel. Ce sous-oxyde 

 provenant de la réduction incomplète des oxydes serait, d'après ces auteurs, un 

 catalyseur, agissant plus vite que le nickel métallique et à température plus 

 basse (^). 



Notons, en passant, ((ue les expériences faites par l'un de nous sur ce procédé l'ont 

 conduit à admettre dans tous les cas la formation de nickel métallique libre suffisant 

 pour expliquer la catalyse. 



2. Nous avons étudié la réduction du protoxyde de nickel par l'iiydro- 

 gène, en évaluant, non pas la perle de poids subie par l'oxyde, mais le 

 poids d'eau formée par la réduction progressive. 



Un poids connu d'oxyde de nickel est placé dans une longue nacelle 

 d'aluminium au centre d'un tube horizontal de verre, que parcourt un 

 courant d'hydrogène rigoureusement pur et sec. Ce tube est disposé dans 

 un bloc de bronze chauifé par une rampe à gaz, dont un régulateur de tem- 

 pérature, maintenu dans le bloc parallèlement au tube, règle le débit. La 

 température qui demeure ainsi tout à fait constante est indiquée par un 

 thermomètre couché dans le tube, le réservoir étant juxtaposé à la nacelle. 



L'hydrogène fourni par un appareil continu de grandes dimensions est 

 purifié par la méthode décrite par l'un de nous ('). Pour le débarrasser des 

 traces d'oxygène qui ont pu pénétrer par diffusion au travers des tubes de 

 caoutchouc, on le fait passer à travers un deuxième tube à tournure de 

 cuivre chauffé au rouge sombre, puis dans des tubes en U contenant du 

 chlorure de calcium granulé et du calcium métallique, destinés à arrêter 

 les traces de vapeur d'eau produites dans le tube à cuivre. Toutes les jonc- 

 tions à partir de ce dernier jusqu'au tube à oxyde sont réalisées par des 

 tubes de plomb avec masticage des bouchons. 



Nous nous sommes assurés par des essais directs pratiqués à la sorlie du 

 tube à oxyde qu'aucune dose appréciable de vapeur d'eau n'est apportée 

 dans ce dernier par le passage de l'hydrogène prolongé'pendant un grand 

 nombre d'heures. 



L'hydrogène qui a passé sur l'owde est dirigé par la partie étirée du tube 



(') Th. Moore, Cheiii. Nen's, t. LWl, 189J, p. 82. 



(-') Bedford et Erdmaxn, Jotirn. Soc. phys.-chim. russe, t. XL^'. igiS, j). 61G. 



(*) Paul Sabatif.ii, La Catalyse en Chimie organique. Paris. igiS, p. 48- 



